标题：HDPE土工膜
HDPE执行标准及应用
1 范围　本标准规定了聚乙烯土工膜的分类和命名，技术要求，实验方法，检验规范，标志、包装、运输和储存
本标准适用于以聚乙烯树脂，乙烯共聚物为原料添加各类添加剂所生产的聚乙烯土工膜
2 引用标准
下列标准所包含的条文，通过在本标准中引用而构成为本标准的条文，本标准出版时，所示版本均为有效。所以标准都会被修订，适用本标准的各方应探讨适用下列标准量新版本的可能性。
GB-T1037---1988 塑料薄膜和片材透水蒸汽性试验方法杯式法
GB-T1040---1992 塑料拉伸性能试验方法，东方工程 一五、一五三四七七、九七八 任总 然提供
GB-T1842---1980 聚乙烯环境应力开裂试验方法
GB-T2918---1998 塑料试样状态调节和试验的标准环境
GB/T5470---1985 塑料冲击脆化温度试验方法
GB-T6672---1986 塑料薄膜和薄片厚度的确定机械测量法
GB-T6673---1986 塑料薄膜与片材长度和宽度的规定
GB-T9352---1988 热塑性塑料压塑试样的制备
HDPE土工膜性能
① 极好的抗化学性  HDPE土工膜能（耐腐蚀）；
② 突出的耐应力开裂能力（耐环境应力开裂）；
③ 最低的渗透性；
④ 极好的抗紫外线性能；
⑤ 稳定的耐低温脆化性能；
HDPE土工膜的性能特点
1、HDPE土工膜是一种柔性防水材料，具有很高的防渗系数（1×10-17 cm/s）；
2、HDPE土工膜具有良好的耐热性和耐寒性，其使用环境温度为高温110℃、低温-70℃；
3、HDPE土工膜具有很好的化学稳定性能，能抗强酸、碱、油的腐蚀是好的防腐材料；
4、HDPE土工膜具有很高的抗张力强度，使它具有很高的抗拉强度能满足高标准工程项目需要；
5、HDPE土工膜具有很强的耐候性，有很强的抗老化性能，能长时间裸露使用而保持原来的性能； 　
6、HDPE土工膜的整体性能，HDPE土工膜有很强的抗拉强度与断裂伸长率，使HDPE土工膜能够在各种不同的恶劣地质与气候条件下使用。适应地质不均匀沉降应变力强 ！
7、HDPE土工膜采用优质原生塑料与碳黑粒子不含任何防腐剂，HDPE已被我国用来取代PVC作为食品包装袋和保鲜膜原料。
1、复合土工膜性能
复合土工膜（复合防渗膜）分为一布一膜和两布一膜，宽幅4-6m，重量为200—1500g/平方米，抗拉、抗撕裂、顶破等物理力学性能指标高，产品具有强度高，延伸性能较好，变形模量大，耐酸碱、抗腐蚀，耐老化，防渗性能好等特点。能满足水利、市政、建筑、交通，地铁、隧道、工程建设中的防渗，隔离，补强，防裂加固等土木工程需要。由于其选用高分子材料且生产工艺中添加了防老化剂，故可在非常规温度环境中使用。常用于堤坝、排水沟渠的防渗处理，以及废料场的防污处理。
2.复合土工膜施工
复合土工膜是在薄膜的一侧或两侧贴上土工布，形成复合土工膜。其形式有一布一膜、二布一膜、两膜一布等。
土工布作为土工膜的保护层，使保护防渗层不受损坏。为减少紫外线照射，增加抗老化性能，最好采用埋入法铺设。
施工中，首先要用料径较小的砂土或粘土找平基面，然后再铺设土工膜。土工膜不要绷得太紧，两端埋入土体部分呈波纹状，最后在所铺的土工膜上用细砂或粘土铺一层10cm左右过度层。砌上20-30cm块石（或砼预制块）作防冲保护层。施工时，应尽力避免石块直接砸在土工膜上，最好是边铺膜边进行保护层的施工。复合土工膜与周边结构物连接应采用膨胀螺栓和钢板压条锚固，连接部位要涂刷乳化沥青（厚2mm）粘接，以防该处发生渗漏。
复合土工膜的接缝处理是一个关键工序，直接影响防渗效果。一般接缝方式有：①搭接：搭接宽度宜大于15cm；②热焊：宜于稍厚的土工膜基材，焊缝搭接宽度不小于5CM.(不推荐胶接,长时间水浸泡易开胶,防渗效果差.)
根据多年实践证明，土工膜厚度不小于0.25mm，太薄可能产生气孔，且易在施工中受损而降低防渗效果。土工膜施工中，特别要注意做到铺设不宜过紧，不得打皱，拼接要牢固。要严格按技术规范施工，把好准备、铺设、拼接、检验和回填等五道质量关。由于复合土工膜良好的防渗效果，目前，宝鸡峡灌区节水改造与续建配套项目建设中，大量采用该材料，受到了设计、建设单位的广泛好评。
HDPE土工膜国家技术标准表
HDPE土工膜国家技术标准表
序号
项 目
指 标
LDPE
LLDPE
EVA
HDPE
普通
环保
1
厚度mm
0.2-3.0
0.2-3.0
0.2-4.0
0.2-4.0
2
宽度m
2.5-9.0
2.5-9.0
2.5-8.0
2.5-8.0
3
拉伸强度（纵横）Mpa
>=14
>=16
>=16
>=17
>=25
4
断裂伸长率（纵横）%
>=400
>=700
>=550
>=450
>=550
5
直角撕裂强度N/mm
>=50
>=60
>=60
>=80
>=110
6
水蒸气渗透系数g. cm/c㎡.s. pa
<1.0*10
<1.0*10
<1.0*10
———
———
7
使用温度范围
+70℃﹋-70℃
+70℃﹋-70℃
+70℃﹋-70℃
———
———
8
炭黑含量%
———
———
———
2.0-3.0
9
耐环境应力开裂F
———
———
———
>=1500
10
-70℃低温冲击脆化性能
———
———
———
通过pass
11
200℃氧化诱导时间
———
———

HDPE土工膜施工方法
土工膜在运输过程中不要拖拉、硬拽，避免尖锐物刺伤。
1、 应从底部向高位延伸，不要拉得太紧，应留有1.50%的余幅，以备局部下沉拉伸。考虑到本工程的实际情况，边坡采取从上到下的铺设顺序；
2、 相邻两幅的纵向接头不应在一条水平线上，应相互错开1m以上；
3、纵向接头应距离坝脚、弯脚处1.50m以上，应设在平面上；
4、先边坡后场底；
5、边坡铺设时，展膜方向应基本平行于最大坡度线。
HDPE土工膜施工的气候要求
1. 气温一般应在五摄氏度以上，低温时土工膜应紧张些，高温时土工膜应放松些。
2. 风力在四级以下。
3. 气温过低时，4级以上大风及雨雪天气一般不应施工。
4. 大风天气，风力影响土工膜施工时，待焊的HDPE土工膜应用砂袋压牢。
HDPE土工膜特性与功能
1、不含化学添加剂，也不经热处理，是环保型的建筑材料。  HDPE土工膜
2 、具有良好的力学性能，透水性好，并能抗腐蚀，抗老化。
3 、具有很强的抗埋、耐腐性能结构蓬松，具有很好的排水性能。
4 、有很好的摩擦系数与抗拉强度，具有土工加筋性能。
5 、具有隔离、反滤、排水、保护、稳固、加强等功能。
6 、能适应凹凸不平的基层，能抵抗施工外力破坏，蠕变小。
7 、整体连续性好、重量轻、施工方便。
8 、为透水材料，所以具有很好的反滤隔离功能， 抗穿刺能力强，所以具有很好的保护性能。
HDPE土工膜国标产品的优质特性
1、施工简便：只要将池子挖好并做相应整平处理，不需要打混凝土垫层；
2、施工快速：不存在结构性混凝土需的凝固期；
3、耐基础变形：由于HDPE土工膜具有良好的断裂延伸率，能抵抗基础沉降或基础变形；
4、效果好：这是HDPE土工膜的最大特点；
5、使后恢复：这是HDPE土工膜最大的特点，在使用后，只要将其收起，对池体进行回填，就可恢复原状。
HDPE土工膜的铺设
1. 铺设HDPE土工膜前应由土建工程相应的合格验收证明文件。
2. HDPE土工膜裁切之前，应该准确丈量其相关尺寸，然后  HDPE土工膜按实际裁切，一般不宜按图示尺寸裁切，应逐片编号，详细记录在专用表格上。
3. 铺设HDPE土工膜时应力求焊缝最少，在保证质量的前提下，尽量节约原材料。同时也容易保证质量。
4. 膜与膜之间接缝的搭接宽度一般不小于10cm，通常就使焊缝排列方向平行于最大坡度，即沿坡度方向排列。
5. 通常在拐角及畸形地段，应是接缝长度尽量减短。除特殊要求外，在坡度大于1：6的斜坡上距顶坡或应力集中区域1.5米范围内，尽量不设焊缝。
6. HDPE土工膜在铺设中，应避免产生人为褶皱，温度较低时，应尽量拉紧，铺平。
7. HDPE土工膜铺设完成后，应尽量减少在膜面上行走、搬动工具等，凡能对防渗膜造成危害的物件，均不应放在膜上或携带在膜上行走，以免对膜造成意外损伤。
土工膜的焊接
1.热锲焊机焊接工序分为：调节压力 设定温度 设定速度 焊缝搭接检查 装膜入机 启动马达 加压焊接。
2.接缝处不得有油污、灰尘，HDPE土工膜的搭接段面不应夹有泥沙等杂物，当有杂物时必须在焊接前清理干净。
3.每天焊接开始时，必须在现场先试焊一条0.9mm×0.3mm的试样,搭接宽度不小于10cm,并用拉力机现场进行剥离和剪切试验,试样合格后,便可用当时调整好的速度、压力、温度进行正是焊接。试样上需标明日期、时刻、环境温度。热锲焊机在焊接过程中，需随时注意焊机的运行情况，要根据现场的实际情况对速度和温度进行微调。
4.焊缝要求整齐、美观、不得有滑焊、跳走现象。
5.在遇上土工膜长度不够时，需要长向拼接，应先把横向焊缝焊好，再焊纵缝，横向焊缝相距大于50cm应成T字型，不得十字交叉。
6.相邻土工膜焊缝应尽量错缝搭接，膜块间形成的结点，应为T字型，尽量减少十字型，纵模向焊缝交点处应用挤压焊机加强。
7.焊膜时不许压出死折，铺设HDPE土工膜时，根据当地气温变化幅度和HDPE土工膜性能要求，预留出温度变化引起的伸缩变形量。
8.当手提焊机的温度控制所指示的焊机温度低于200℃时，要用干净的布或棉纱掸掉再焊，必要时应重新打磨，切忌用手擦试。
9.当接缝处有结露、潮湿、泥沙等影响时，处理后再进行焊接。
10.在下雨期间或接缝有潮气、露水、或者大沙的情况下不能进行焊接，但采取防护措施是除外。
11.温度低于5℃时，按照规范要求不应施工，如果必须施工的话，焊接前应对焊机进行预热处理。
12.挤压焊接机在焊接过程中，应该经常检查枪头的滑块，磨损较严重时应及时更换滑块，以免损伤膜面。
13.土工膜在焊接时应该采用稳压性能好的发电机供电，在特殊情况下采用当地用电时，必须使用稳压器。
HDPE土工膜焊接特殊部位是如何处理的？
1、边坡交汇处即坝坡拐弯处：铺设和焊接均属特殊情况，要根据实际状况特殊裁剪，方能使土工膜紧贴坝坡基地，否则，会造成“悬空”或“起鼓”现象。
施工要点：在此区域内，操作人员要精心测量，把土工膜裁剪成上宽下窄的倒梯形。
2、库区的边坡与库底的交汇处，此处在设计上多有盲沟。
施工要点：先把土工膜顺着坝面铺设在距盲沟1.5米远以外处
再与库底膜相连；相邻两幅的焊接是：先焊接好后，再压往盲沟内。
3、坝管与土工膜的连接（见示意图）：先把HDPE土工膜根据渗沥液穿坝管的直径大小裁剪成喇叭状的管套，分成6-8小片，然后把管套由大到小的先后顺序套进穿坝管，再适宜地调整好管套的位置并用热风焊枪临时固定，管套不能有悬空的部位。最后把管套的大小套口焊接在HDPE土工膜和渗沥液穿坝管上，并用不锈钢箍加固。
HDPE土工膜的主要应用领域
1、 HDPE 土工膜适用环保、环卫：如垃圾填埋场、污水处理厂、电厂调节池、工业、医院固体废弃物等； 　
2、HDPE土工膜适用水利工程：如江河湖泊水库堤坝的防渗、堵漏,加固、水渠的防渗、垂直心墙、护坡等； 　
3、 HDPE土工膜在市政工程：地铁、建筑物地下工程、种植屋面、屋顶花园、污水管防渗； 　
4、 聚乙烯防渗膜适用园林：人工湖、河道、蓄水池、高尔夫球场的水塘底、护坡、绿化草坪防水防潮等； 　
5、 高密度聚乙烯土工膜适用石化：化工厂、炼油厂、储油罐防渗、化学反应池、沉淀池的内衬、二次衬层等；
6、 聚乙烯土工膜适用矿业：洗选池、堆浸池、堆灰场、溶解池、沉淀池、堆场、尾矿的底衬防渗等； 　
7、 低密度聚乙烯膜适用交通设施：公路的基础加固、涵洞的防渗； 　
8、 HDPE土工膜适用农业：水库、饮用水池、蓄水塘、废渣处理场，灌溉系统的防渗； 　
9、 HDPE土工膜适用水产养殖业：集约化,工厂化养殖池、鱼塘,虾池的内衬、海参圈护坡等； 　
10、HDPE土工膜适用盐业：盐场结晶池、卤池苫盖、盐膜、盐池塑苫膜。
HDPE土工膜应用范围
垃圾填埋场、污水处理厂、电厂尾渣处理、化工厂、肥料厂、糖厂污水尾渣处理、有色冶金、硫酸池、尾矿处理、地铁、地下室、隧道、屋面衬砌等特殊环境防渗（专用）；水库、水渠、堤坝水平防渗铺设、垂直防渗铺设；海水、淡水、养殖场防渗。
HDPE土工膜施工效果图
HDPE土工膜施工效果图  产品生产图片